448 Otto Bloch. 



jedoch solche zusammengehörige Versuchsreihen immer so angelegt 

 waren, dass sie sich auf einem über 200 bis 300 Grad ausgedehnten 

 Temperaturintervall überdeckten, so konnte leicht davon Rechenschaft 

 gegeben werden, dass die beiden Kurvenäste zueinander affin verliefen. 

 Ihre Reduktion auf eine einzige Kurve erschien dadurch ohne weiteres 

 gerechtfertigt. 



Die Zuriickfiihrung der einzelnen Kuy'ven auf den 

 absoluten Masstab. 



Die schon in Abschnitt III angegebene Gleichung für den Aus- 

 schlag der Drehwage : 



a = CVD- (Nj, ~ NJ 6^:(1-^ yt), 



worin C, V, D, Nk, Nl und y lauter experimentell (und z. T. nicht 

 sehr sicher) zu bestimmende Grössen sind, legt uns ohne weiteres nahe, 

 nur den relativen Werten der Ausschläge bei einem und demselben 

 Ellipsoid eine zuverlässige Bedeutung zuzuschreiben, das Verhältnis 

 der Ausschläge von einem Ellipsoid zum andern aber mit aller Reserve 

 aufzunehmen. Zwar genügten diese relativen Werte wohl zur Aus- 

 wertung von I, soweit es für die Berechnung der entmagnetisierenden 

 Felder notwendig war, für die endgültige Zueinanderordnung der ein- 

 zelnen Kurven musste jedoch nach einer Methode Umschau gehalten 

 werden, die diese relativen Werte mit grösserer Sicherheit zu geben 

 vermag. 



Hierzu eignet sich vorzüglich die Methode, welche darin besteht, 

 mittelst eines ballistischen Galvanometers die Vergrösserung des In- 

 duktionsflusses in einem im Magnetfelde befindlichen Solenoid zu be- 

 stimmen, wenn in dasselbe genügend rasch das zu untersuchende 

 Ellipsoid eingeführt wird ^). Diese Methode erwies sich als sehr ein- 

 fach und zuverlässig und diente gleichzeitig dazu, die Messungen auf 

 absolute Bestimmungen von Prof. Weiss zurückzuführen, indem das 

 von ihm genau untersuchte ') Kohlswa-Eisen als Vergleichssubstanz 

 benutzt wurde. 



Bedeuten nämlich «j und a^ die ballistischen Ausschläge für das 

 reine Eisen resp. für die Legierung und sind M^ und M^ die ent- 

 sprechenden magnetischen Momente, so gilt die einfache Beziehung: 



Für das Kohlswa-Eisen gibt Prof. Weiss a. a. 0. 



') Vergl. P. Weiss; Arch. phys. nat. (4) t. XXIX. S. 177. 



